DES FONTES ET ACIERS 



411 



de lames de cuivre maintenues écartées les unes 

 des autres par des isolants incombustibles. Le 

 nombre de spires est de 22, mais peut être ré- 

 duit à 18. D'après la disposition adoptée, la ven- 

 tilation, qui se produit par tirage dans la partie 

 centrale de l'anneau, est sufiisante pour assurer 

 le refroidissement du circuit inducteur et du 

 cadre de tûles ; cependant, on a prévu un venti- 

 lateur pourenvoyer, en cas de besoin, un courant 

 d'air sur cette partie de l'appareil. 



Le courant employé est de l'alternatif à 16 pério- 

 des ; il est fourni par un alternateur spécial de 

 400 kilowatts. 



Le four permet au besoin d'obtenir de l'acier 

 en partant de matières solides, mais la marche 

 normale a été prévue en partant de 



métal liquide. Il est placé à proxi- — 



mité d'un four Martin oscillant de 

 5 tonnes, dans lequel on peut prélever la quan- 

 tité de métal nécessaire pour une opération du 

 four électrique. Cette quantité de métal peut 

 varier, suivant les cas, de I.OOO à 1.500 k(r. 



D'après G. Charpy, la marche des opérations 

 est la suivante : 



Une poche reçoit du four Martin oscillant, par 

 exemple, 1.200 kgs de métal liquide et les verse 

 dans le four électrique. On donne 

 immédiatement le courant et on le 

 règle d'après la température du bain ; 

 on prélève des éprouvettes pour sui- 

 vre l'opération et on fait au besoin des 

 additions absolument comme dans 

 un four Martin. On peut également 

 faire des décrassages en inclinant le 

 four. Quand le métal est au point ^ 

 cherché, on vide le four dans une poche ; on pro- 

 cède à upe réparation sommaire de la sole et on 

 remplit à nouveau de métal liquide emprunté au 

 foiir Martin. La durée d'une opération peut être 

 . très variable, suivant le résultat qu'on cherche ; 

 en moyenne, elle est de 2 à 3 heures. Le four pro- 

 duit donc environ 12 tonnes de métal par 

 24 heures. On le maintient généralement en 

 marche pendant 15 jours consécutifs, puis on le 

 laisse refroidir pour refaire la sole. 



blés en cas de réparations. Pour les coulées, on 

 fait osciller le four, mais le faisceau a l'este 

 fixe. 



Pour un four ayant une capacité de 5 tonnes, 

 \k diamètre moyen de l'espace annulaire occupé 

 par le bain de métal d est de 2 mètres environ ; 

 la largeur de cet espace est de m. 20; la hauteur 



\. 



Four IIiorth 



Le four IIiorth (flg. 17) comprend un aimant a 

 ayant la forme quadratique, fermé sur lui-même 

 et entourant complètement la partie centrale du 

 four. La bobine primaire comprend quatre bo- 

 bines séparées, disposées en disques autour du 

 faisceau quadratique : les deux bobines b sontau- 

 dessusdu bain et les deux au très eau-dessous ;ces 

 dernières sont refroidies par de l'eau ou de l'air. 

 Ces différentes bobines sont mobiles et déplaça- 



Fîg. 15. — Four à induction 



des usines Saint-Jacques, de Montluçon 



{coupe verticale). 



A, soie ; B, métal fondu; C, cadre inducteur; 

 D, circuit inducteur; F, cylindre hydraulique. 



du bain est de m. 27. Le circuit primaire est 

 constitué par 15 tours sur chaque branche de 

 l'armature, soit 8 au-dessous et 7 au-dessus du 

 bain ; chaque tour a une section de 1.000 milli- 

 mètres carrés. A la température de 180°, les 

 15 tours de fil représentent une résistance de 

 0,00.3 ohm et pèsent 840 kg. Les dimensions du 

 noyau a sont d'environ 40 et 50 centimètres et 

 son poids de 15 tonnes. 



IjC garnissage est en magnésie calcinée et les 

 couvercles ou dalles en silice. 



Le four IIiorth a surtout été utilisé jusqu'ici 

 en Norvège, notamment à .lossingford. Comme 

 matières premières, on emploie dans cette der- 

 nière localité de la fonte blanche pure de Dan- 

 ncmora et du fer de Dannemora Walloon aux 

 prix respectifs de 150 et 375 francs la tonne: ce 

 sont ces mêmes produits qu'on utilise à Shef- 

 (icld pour la fabrication au creuset des meilleurs 

 aiicrs fins. (>omme fondant, on emploie le Ini- 

 tier blanc jaunâtre vitreux et translucide des 



